(763 ) 



» En utilisant le procédé indiqué par M. Moissan dans la préparation du 

 phosphure de calcium au four électrique ( ' ) nous avons pu réaliser la pré- 

 paration des phosphures de strontium et de baryum cristallisés. 



» Phosphure de stroîntium : Préparation. — Nous avons préparé le 

 phosphure de strontium cristallisé en réduisant par le charbon, au four 

 électrique, le phosphate de strontium pur. Ou prend : phosphate de stron- 

 tium, loo parties; noir de fumée, 22 [jarties. 



» On mélange intimement et l'on fait des agglomérés, au moyen de 

 l'essence de térébenthine. On chauffe ce mélange au four Ferrot, puis on 

 l'enferme ensuite dans un flacon bien sec. 



» Ces agglomérés sont chauffés au four électrique, dans des creusets 

 de charbon, pendant trois à quatre minutes, avec un courant de 930 am- 

 pères, sous 45 volts. La durée de la chauffe doit être bien observée, car 

 une chauffe insuffisante fournirait un produit incomplètement réduit, et 

 une chauffe trop prolongée donnerait \\n produit mélangé de carbure. 



» On relire le creuset du four et on le recouvre immédiatement avec 

 un disque de charbon pour éviter toute oxydation; on brise le creuset 

 pour recueillir la substance, dès que la température le permet, et l'on 

 conserve le produit dans des flacons à l'émeri bien bouchés, ou, mieux, 

 dans des tubes scellés. 



» M. Moissan, dans son étude sur le phosphure de calcium cristallisé, 

 avait préparé ce corps en soumettant à l'action du four électrique le phos- 

 phure de chaux de F. Thénard placé dans un creuset de charbon. Par 

 analogie, nous avons répété cette opération avec du phosphure de stron- 

 tiane; nous avons obtenu un résultat identique. 



» Propriétés. — Le phosphure de strontium se présente en fragments 

 noirâtres à cassure cristalline brillante d'un rouge brun, qui s'altère assez 

 rapidement à l'air humide. Il est presque toujours souillé de graphite et 

 de carbure de strontium. Au microscope, le corps pulvérisé a l'aspect d'une 

 poussière cristalline de coideur foncée exagérée par la présence de carbone 

 disséminé dans la masse. Il est peu fusible, nous n'avons pu le fondre qu'au 

 four électrique. Sa densité est de 2,68. 



M L'hydrogène est sans action à la température du ramollissement du 

 verre. Le phosphure de strontium brûle dans le chlore vers 3o° : il se forme 

 du chlorure de phosphore et du chlorure de strontium. Le fluor a une 



(>) H. Moissan, Comptes rendus, t. GXXVIII, p. 787 al Ami. de CIdm. et dePliys., 

 7'= série, t. XVIII, p. 827. 



